des boMchcs à fe\i n fonte et en bronza , etc. 5'j 



Dans la pratique, il ne faut compter que sur la moitié du résultat 

 indiqué au tableau précédent , à cause du temps perdu à réparer les 

 couteaux ou à dégager les bûchilles. 



La vitesse de rotation doit être en raison inverse du calibre et de 

 la dureté du métal. 



Représentons par v la vitesse la plus convenable pour forer un cy- 

 lindre, dont le rayon est r et la dureté du métal d. Accentuons ces 

 lettres pour les mêmes données relatives à un métal et un cali bre 

 différents : nous aurons entre v et v' les proportions suivantes. 



v':v=r:r' v':v=d:i' 

 d'où 



I vr , vd 



^ ~7 ^ ~ dF' 

 Faisant le produit de ces deux équations , il en résulte : 

 , v'rd ,, , , \/~rd 



Ainsi, connaissant la vitesse la plus convenable pour un certain 

 calibre dans un métal donné, on en déduira la vitesse de rotation 

 relative à un autre métal et à un calibre quelconque, pourvu que 

 le rapport de dureté de ces deux métaux soit connu. 



CHAPITRE III. 



FORAGE DES BOLCHES A FEU EN FONTE. 



AETICLE I. 



FORAGE DES CANONS. 



Énumération des opérations que comporte le forage. 



On fore les canons , quel que soit leur calibre, par un même 

 nombre d'opérations, qui sont les suivantes : 



d" Premier forage à un diamètre moindre de 8 à IS millimètres 

 que le calibre de la pièce. 



2° Forage du fond , par l'emploi successif de 2 lames. 



5° Second forage, ou agrandissement de l'anie au calibre exact à 

 l'alésage près. 



4° Alésage de l'ame par l'emploi successif de deux lames peu dif- 

 féientes entre elles. 



